##복 전치부의 3, 4급 와동수복 치경부 와동 수복 전치부의 정중이개 ( Midline diastema ) 폐쇄 정중이개 ( 치간틈새, Diastema ) : 다양한 원인에 의해서 상악 정중치 ( 중절치 ) 사이가 벌어져 있는 형태 [ 24 ] 왜소치, 기형치 등의 치아 외형의 수정 왜소치 ( Microdontia ) : 한개 이상의 치아가 정상치아 크기보다 작은것 기타 기형치 [ 25 ] 쌍생치 ( Gemination ) : 하나의 치배가 완전하게 나누어지지 못해 불완전한 두 개의 치배로 분리된 발육이상으로 절단면 부분의 홈이 패여 두개의 치관으로 구분된다. 치내치 ( Dens in dente ) : 치아와 비슷한 구조가 치아 내부에 존재 ( 합임 ), 치아우식증이나 치수감염이 잘 일어나므로 예방적 수복처치나 근관치료를 시행한다. 반점치 등 치아 표면의 색상을 개선하기 위한 수복 근관치료한 치아의 코어재료 금기증 [ 편집 ] 격리 ( 방습 ) 가 불가능한 경우 교합력이 집중되는 부위의 치아 [ 26 ] 와동이 과다하게 큰 경우 마모가 심한 치아 물리적 및 기계적 성질 [ 편집 ] 이 문단의
값이 16, 000mW / cm2이 되어야 복합레진을 적절히 중합시킬 수 있다. 하지만 광조사기의 출력밀도가 아무리 높아져도 복합레진이 충분히 반응하는데는 10초 이상의 시간이 필요하다. 이원 중합형 레진 [ 편집 ] 이원 중합형 레진은 광중합으로 레진을 처음에 시작하나, 강한 빛이 도달되지 않는 부분은 화학중합 기전을 이용하여 중합하는 방법으로, 광중합과 화학중합 방법을 모두 사용하는 방법을 말한다. [ 50 ] [ 51 ] 이러한 이원중합형 복합레진은 근관치료를 시행한 치아에 복합 코어재료를 근관 공간에 장착할 때 자주 이용된다. 중합광 ( 청색광 ) 이 근관에 있는 재료까지 도달하지 못하지만 자가중합 ( 화학중합 ) 으로 경화될 수 있기 때문이다. [ 52 ] 광중합이 충분치 못할 경우에는 이원중합형 레진시멘트는 제 성능을 완전히 발휘할 수 없다. 만약 800 ~ 100 mW / cm2 의 광도의 광조사기를 사용하고 세라믹 수복의 두께가 2 ~ 3 mm 정도라면 치아 한 면당 적어도 1분 이상의 광조사시간을 갖는 것이 바람직하다. [ 53 ] 그 외 [ 편집
##로 삭제기계나 3D 프린터가 복합레진, 세라믹, 금속 block을 정밀하게 깎아 수복물을 제작하는 시스템으로 1990년대부터 실용화된 수복물 제작 방법이다. 이 방법으로 도재 인레이, 온레이, 임플란트 수복물, 크라운 등이 제작 가능하다. 수작업으로 하는 방법에 비해 디자인과 제작에 걸리는 시간이 짧아 수복물의 제작시간이 단축되며, 기공소를 거치지 않고 치과 진료실 내에서 제작할 수 있어 치료가 당일에 완료될 수 있다는 장점이 있다. 그러나 기술에 따라 심미성과 정확성에 차이가 있을 수 있다는 단점이 있다. [ 66 ] [ 67 ] 각주 [ 편집 ] ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 113쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 123쪽. ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 108쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 118쪽. ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 113쪽. ↑ 정원균
##복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 중요한 재료 중 하나이다. 1930년대에 최초의 자가중합형 아크릴레진 ( Acrylic resin ) 의 개발로부터 시작되어 현재는 이를 개량한 복합레진 ( Composite resin ; 약칭 ; Composite ) 이 상용화됨으로써 임상에서 가장 중요한 심미수복재로 자리매김하고 있다. 이러한 복합레진은 1960년 Bowen R. L에 의해 발견된 Bis - GMA를 기질 ( 基 ) 로 사용하고 있으며 아크릴레진의 물리적 성질 및 치질에 대한 접착력을 개선하였다. 레진은 재료학적으로 고분자화합물과 합성수지에 속한다. [ 5 ] [ 6 ] 조성 [ 편집 ] 복합 레진 복합레진은 2가지 이상의 재료를 혼합하여 사용되며 단일 성분보다 더 우수한 성질을 가진다. 구강의 전치부와 구치부 모두 사용될 수 있는 심미수복재이다. 실란결합제에 의해 레진기질과 무기필러 입자가 함께 결합되어 있고 재료를 경화시키는 개시제와 촉진제 및 색소도 첨가되어있다. 레진기질 ( Resin matrix ) 현재 치과 임상에서 가장 많이 사용되는 복합레진의 기질은 중합체 Bis - GMA ( B
복합레진은은 CTE가 치아보다 커 인접한 치아구조보다 크기변화가 크다. 탄성계수 복합레진의 탄성계수는 필러의 함량에 따라 결정된다. 필러의 함량이 많을수록 수복물이 더 딱딱해짐에 따라 탄성계수가 높아지며 마모저항성도 증가한다. 물 흡수도 레진 기질은 시간이 지남에 따라 구강의 물을 흡수하여 점차적으로 재료를 분해 ( 가수분해 ) 할 가능성이 있으며 변색을 일으킨다. 레진기질이 많을수록 물을 더 잘 흡수한다. 방사선 불투과성 [ 9 ] 리튬, 바륨 등의 금속을 필러에 첨가하면 방사선사진을 찍을 때 수복물이 보다 명확하게 보인다. 이를 이용해 수복물과 재발성 우식증을 구분한다. 색안정성 [ 27 ] 치과용 복합레진과 세라믹 등의 심미수복, 보철 재료는 자연스러운 치아 색과 반투명도를 맞추기 위해 여러가지 색조를 이용하여 제조된다. 화학중합형 레진 [ 편집 ] 화학중합형 레진 ( self - cured resin 또는 Chemical cured composite ) 은 치의학에서 사용하는 수복 재료의 일종으로 복합 레진, 의치 ( 틀니 ) 의 구성성분인 의치상용 레진 등을 말
도포하고 접착레진을 도포한다. 도포 후, 격벽을 설치한 뒤 테프론 ( teflon ) 을 입힌 금속기구나 플라스틱 기구를 이용해 복합레진을 충전한 뒤 광조사를 한다. 충전 시 주의사항은 큰 와동의 경우는 한번에 충전하는 것이 아니라 여러 번에 나누어 충전하는 방법인 적층 충전법을 사용해야 한다. 격벽은 산부식의 단계 전에 설치할 수도 있다. 레진이 경화되면 표면이 매끈하게 연마를 시행하고 마지막으로 틈새와 미세균열을 메워주고 변연 적합도를 높이기 위해 접착레진과 같은 액체 레진을 사용하여 재접착을 시행한다. [ 61 ] 간접법에 의한 복합레진 수복 [ 편집 ] 간접법에 의한 복합레진 수복은 1차 내원 시에 와동을 형성하여 인상을 채득한 후에 기공실에서 수복물 ( 기공물 ) 을 제작하고 다음 내원 시 레진시멘트를 이용해서 와동에 합착시키는 방법이다. 복합레진을 사용하여 간접법으로 제작한 인레이 또는 온레이 수복물을 임상에서 레진 인레이 ( Resin inlay ) 또는 레진 온레이 ( Resin onlay ) 라고 부른다. 와동이 커서 직접법으로 처리하기 힘든경우, 금 인레이를 적용할
. 118쪽. ↑ 김성교 ; 외. ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사. 113쪽. ↑ 정원균 ; 외. ( 2013 ). 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. 123쪽. ↑ 최정영 ; 외. ( 2016 ). 《 치과재료학 》. 대한나래출판사. 45쪽. ↑ 김인걸 ; 외. ( 2011 ). 《 임상치과재료학 》. 군자출판사. 41쪽. ↑ 가 나 연세대학교 치과학대학 구강과학 연구소 ; 연세대학교 치위생 ( 학 ) 과 구강방사선학연구회 ( 2014 ). 《 구강영상학 》. 고문사. ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사p. 164 ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사p. 165 ↑ 최정영 ; 외. ( 2016 ). 《 치과재료학 》. 대한나래출판사. 45쪽. ↑ 김인걸 ; 외. ( 2011 ). 《 임상치과재료학 》. 군자출판사. 42쪽. ↑ 김인걸 ; 외. ( 2011 ). 《 임상치과재료학 》. 군자출판사. 43쪽. ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료
##공간 문서토론 변수 보기 읽기편집역사 보기 더 보기 검색 둘러보기 대문사용자 모임요즘 화제최근 문서 보기임의 문서로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 다른 프로젝트 공용 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 日 本 語 - - 링크 편집 이 문서는 2019년 5월 11일 ( 토 ) 19 : 48에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimedia Foundation, Inc. 소유의 등록 상표입니다. 개인정보 정책 위키백과 소개 면책 조항 개발자 쿠키 정책 모바일 보기
##을 연장시켜준다. [ 15 ] 분류 [ 편집 ] 복합레진은 필러입자의 크기에 따라 거대입자형 복합레진, 초미세입자형 복합레진, 미세입자형 복합레진, 혼합형 복합레진, 나노입자형 복합레진으로 분류할 수 있다. 임상에서 주로 사용되는 복합레진은 혼합형 복합레진이며, 심미성이 뛰어난 나노입자형 복합레진도 임상에서 흔히 사용한다. [ 16 ] 복합레진은 중합하는 방법에 따라 자가중합형 복합레진 ( Self cured composite resin ), 광중합형 복합레진 ( Light cured composite resin ), 이중중합형 복합레진 ( Dual cured composite resin ) 으로 분류할 수도 있다. 임상에서 주로 사용하는 복합레진은 광중합형 복합레진으로, 빛이 이용되며 시간을 조절할 수 있는 장점이 있다. [ 17 ] 또, 점도와 조작성에 따라 복합레진을 분류할 수도 있다. 수복의 용도로 사용되는 일반 복합레진과 흐름성이 좋아 작은 수복에 사용되는 흐름성 ( Flowable ) 복합레진, 와동 안에 다져넣는 응축형 ( Packable ) 복합레진으로 분류된다
외 6명 공저 ( 2017 ). 《 치과보존학 》. 고문사 | 쪽 = 115 ↑ 치과재료학연구회편. 《 치과재료학 》. 고문사. ↑ 《 치과보존학의 원리와 임상 》. 대한나래출판사. ↑ 가 나 " 광중합원에 따른 복합레진의 색채변화 " ( PDF ). ↑ 내년부터 12세 이하 충치치료때'복합레진충전술'에도 보험급여. 2017년 06월 16일 ↑ 치과재료학연구회편. 《 치과재료학 》. 고문사. ↑ 치과재료학연구회편. 《 치과재료학 》. 고문사. ↑ 치과재료학연구회편. 《 치과재료학 》. 고문사. ↑ 치과재료학연구회편. 《 치과재료학 》. 고문사. ↑ 최정영 ; 외. ( 2016 ). 《 치과재료학 》. 대한나래출판사. 57쪽. ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2006 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사 | 쪽 = 184 ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2011 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사 | 쪽 = 169 ↑ 한국치과재료학교수협의회 ( 2008 ). 《 치과재료학 》. 군자출판사 | 쪽 = 223 ↑ 김성교 외 6명 공저 ( 2017 ). 《 치과보
복합 레진(dental composite resins)은 치의학에서 수복 재료나 접착제로 사용되는 합성 수지의 일종이다. 생활수준의 향상과 대중매체가 발달함으로 인해 보다 나은 삶의 질에 대한 개개인의 관심이 증대되고 있으며, 이는 치과치료에서도 마찬가지다. 과거의 치료가 금속재료에 의한 단순한 기능회복에만 중점을 둔 반면, 현재의 치과 치료는 기능회복 뿐만이 아니라 심미성도 포함한 심미수복에 중점을 두고있다. 심미수복은 심미적인 재료를 사용해 치아를 수복함으로써 기능과 심미성을 동시에 만족시키는 수복으로, 복합레진은 도재(세라믹)와 더불어 심미수복 치료를 위해 가장 많이 사용되는 수복재 중 하나이다. 치과진료의 심미성은 이제 부수적인 고려사항이 아닌 필수적인 전제조건이 되었다. 이러한 요구로 인해 심미치과학이라는 새로운 임상분야가 대두되고었다. 심미치과학의 중심에 심미수복이 있으며, 보존수복학 분야에서는 '복합레진'이 가장 중요하게 여겨지고있다.